﻿H. Schleimer, Synthetische Studien, 



9 



Die Ursache dieser Erscheinung wird vermutlich in 

 der Abkühlungsteraperatur zu suchen sein; denn in den 

 höher gelegenen Schichten war infolge des wiederholten Ab- 

 hebens des Tiegeldeckels und der größeren Entfernung vom 

 Brennloch die Temperatur 30 — 50^ niedriger als am Boden 

 des Tiegels. Hierfür spricht die wiederholt beobachtete Tat- 

 sache, daß die Schmelze bisweilen oben fast starr war, wäh- 

 rend eine Untersuchung nach beendeter Abkühlung eine Durch- 

 schmelzung des Bodens des Tiegels ergab. In diesen Fällen 

 mußte der betreffende Versuch wiederholt werden. 



Es hat sich in den unteren Teilen neben Glas nur Plagio- 

 klas gebildet, während in den oberen Schichten der Augit 

 typisch in großen Kristallen und in reicher Menge auskristalli- 

 sieren konnte. 



Auch der Umstand, daß bei diesem Versuche insofern 

 vom allgemeinen Abkühlungsmodus abgewichen wurde, als 

 die dünnflüssige Schmelze zu einem geringeren Viskositäts- 

 grade abgekühlt und dieser bis ans Ende der Abkühlung bei- 

 behalten wurde , daß also die Schmelze sich bei einer ziem- 

 lich hohen Temperatur verfestigte, kann das Zustandekommen 

 der Differentiation bedingt haben, da die Möglichkeit, daß in 

 den unteren Teilen die Temperatur während der Erstarrung 

 höher war als der Schmelzpunkt des Augits , nicht aus- 

 geschlossen ist. 



Auf die Nichtausscheidung des Olivins will ich bei der 

 Zusammenfassung der in dieser Versuchsreihe erhaltenen Re- 

 sultate noch zurückkommen. 



Versuch b. 15 Oliviii, 65 Labrador, 20 Augit. 



^2 = 1210°, = 1050°, T2 = 1195°. 



Die Schmelze enthielt die gleiche prozentuale Augitmenge 

 wie die in a, aber 10 7o niehr Labrador und 10 7o weniger 

 Olivin. 



Trotz des gleichen Mengenverhältnisses ist der Augit in 

 bedeutend geringerer Menge zur Ausscheidung gekommen. 



Olivin hat sich nur vereinzelt ausgeschieden. 



Der Plagioklas, der wieder Zonarstruktur zeigt, ist reich- 

 lich vorhanden. Der Kern der zonaren Kristalle hat auf P 



